लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड

लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, जिसे कभी-कभी लिथियम कोबाल्टेट या लिथियम कोबाल्टाइट भी कहा जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र है। कोबाल्ट परमाणु औपचारिक रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं इसलिए इसका आईयूपीएसी नाम लिथियम कोबाल्ट (III) ऑक्साइड है।

लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड एक गहरा नीला या नीला-भूरा क्रिस्टलीय ठोस है। यह सामान्यतः लिथियम आयन बैटरी के धनात्मक इलेक्ट्रोड में उपयोग किया जाता है।

संरचना
की संरचना का अध्ययन एक्स-रे विवर्तन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिकी, न्यूट्रॉन चूर्ण विवर्तन और ईएक्सएएफएस सहित कई तकनीकों के साथ किया गया है। ठोस अवस्था में संयोजक लिथियम धनायनों की परतें होती हैं जो कोबाल्ट और ऑक्सीजन परमाणुओं की विस्तारित आयनिक सतहों के बीच स्थित होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन साझा करने वाले ऑक्टाहेड्रा के रूप में व्यवस्थित होती हैं, जिसमें परत के तल के समानांतर दो चरण होते हैं। कोबाल्ट परमाणु औपचारिक रूप से त्रिसंयोजक ऑक्सीकरण अवस्था  में होते हैं और ऑक्सीजन परमाणुओं  की दो परतों के बीच माध्यमिक अवस्था मे होते हैं।

प्रत्येक परत (कोबाल्ट, ऑक्सीजन या लिथियम) में परमाणु एक नियमित त्रिकोणीय जालक में व्यवस्थित होते हैं। जालक को अनुपयुक्त किया जाता है ताकि लिथियम परमाणु कोबाल्ट परमाणुओं से सबसे दूर रहे और संरचना प्रत्येक तीन कोबाल्ट या लिथियम परतों के समतल के लंबवत दिशा में दोहराती है। हरमन-मौगुइन संकेत में बिंदु समूह समरूपता $$R\bar 3m$$ होती है, जो तीन गुना अनुपयुक्त घूर्णी समरूपता और दर्पण समतल के साथ एक इकाई बैटरी को दर्शाता है। तीन गुना घूर्णी अक्ष (जो परतों के लिए सामान्य है) को असंगत कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के त्रिकोण (प्रत्येक ऑक्टाहेड्रोन के विपरीत पक्षों पर होने के कारण) विरोधी-संरेखित होते हैं।

विनिर्माण
पूर्ण रूप से कम किए गए लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड को लिथियम कार्बोनेट और कोबाल्ट (II,III) ऑक्साइड  या धात्विक कोबाल्ट के तत्वानुपातकीय मिश्रण को 600–800 °C पर गर्म करके तैयार किया जा सकता है, फिर उत्पाद को 900 °C पर कई घंटों के लिए ऑक्सीजन वातावरण में रखा जाता है। कैथोड मे उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त नैनोमीटर आकार के कणों को हाइड्रेटेड कोबाल्ट ऑक्सालेट β ·2 के रॉड जैसे क्रिस्टल के रूप में लगभग 8 μm लंबे और 0.4 μm चौड़े लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ 750-900°C तक कैल्सीनेशन द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है।

तीसरी विधि में पानी के विलयन में समान मात्रा में लिथियम एसीटेट, कोबाल्ट एसीटेट और साइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। 80 °C पर गर्म करने से मिश्रण श्यान पारदर्शी जेल में परिवर्तित हो जाता है। फिर शुष्क जेल को पीसकर धीरे-धीरे 550 °C तक गर्म किया जाता है।

पुनःआवेशनीय बैटरी में प्रयोग
अंतर्निवेशन इलेक्ट्रोड के रूप में लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड की उपयोगिता की खोज 1980 में जॉन बी. गुडइनफ और टोक्यो विश्वविद्यालय के कोइची मिज़ुशिमा के नेतृत्व वाले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधान समूह द्वारा की गई थी।

इस यौगिक का उपयोग अब कुछ पुनःआवेशनीय लिथियम-आयन बैटरियों में कैथोड के रूप में किया जाता है, जिसमें कण के आकार नैनोमीटर से लेकर माइक्रोमीटर तक होते हैं। आवेश के समय कोबाल्ट का आंशिक रूप से 4 अवस्था में ऑक्सीकरण किया जाता है, जिसमें कुछ लिथियम आयन विद्युत् अपघट्य में चले जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 0 130 °C) या अतिआवेशन जैसे दुरुपयोग की स्थितियों में ऊष्मीय संचालन के लिए अतिसंवेदनशील बनाता है। उच्च तापमान पर  अपघटन ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जो बैटरी के कार्बनिक विद्युत् अपघट्य के साथ प्रतिक्रिया करता है। इस अत्यधिक उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की मात्रा के कारण यह एक सुरक्षा चिंता का विषय है, जो आसन्न बैटरियों में विस्तृत हो सकती है या आस-पास की दहनशील धातुओं को प्रज्वलित कर सकती है। सामान्यतः इसको कई लिथियम आयन बैटरियों मे कैथोड के रूप मे देखा जा सकता है।

यह भी देखें

 * बैटरी के प्रकारों की सूची
 * सोडियम कोबाल्ट ऑक्साइड

बाहरी संबंध

 * Imaging the Structure of Lithium Cobalt Oxide at Atomic Level from the Lawrence Berkeley National Laboratory